147 
Aanwijzing van element IV 
bij dekonstantetemperatiiur 
(+ 15 M. V.) 
Duur 
der ver- 
hitting. 
Resultaat der plotselinge afkoeling. 
No. 
E. M. K. 
Onge- 
corri- 
geerde 
tempe- 
raturen 
1 
6510 M. V. 
723° 
2 uren 
Alleen ^-vorm; geene omzetting. 
2 
6800 „ 
750° 
2 „ 
Enkel y.-spodumen; geene omzetting. 
3 
7380 „ 
805° 
2 „ 
Enkel z-vorm; geene omzetting. 
4 
8450 „ 
901° 
2 
Alleen z-spodumen; geene omzetting. 
5 
9570 „ 
1000° 
2 „ 
Alles is in /3-spodumen omgezet. 
6 
9500 „ 
9940 
2 „ 
Alles is in ,5-spodumen veranderd. 
7 
9070 „ 
9570 
2 „ 
Geene omzetting; alleen «-vorm. 
8 
9220 „ 
970° 
2 „ 
Geene omzetting; enkel z-vorm. 
9 
9360 „ 
982° 
3 „ 
Gedeeltelijke omz.; z-, naast ;S-vorm. 
10 
9170 „ 
966° 
8 „ 
Waarschijnlijk gedeeltelijk omgezet. 
11 
9280 „ 
9750 
8 „ 
Voor een deel in ^-vorm veranderd. 
12 
9280 „ 
975° 
15 „ 
Geheel en al in ;5.vorm omgezet. 
13 
9260 „ 
973° 
4 „ 
Waarsch. ten deelein /3-vorm omgez. 
14 
9260 „ 
973° 
8 „ 
Alles is in ;3-spodumen veranderd. 
15 
9260 „ 
973° 
8 „ 
Alles is in ;3.spodumen omgezet. 
16 
19225 „ 
970° 
8 „ 
Grootendeels in den ,3-vorm verand. 
17 
O 3 
rt> cr 
|9160 „ 
965° 
4 „ 
Alles in z.-vorm aanwezig. 
18 
3 Cl- 
3 rD 
19200 „ 
968° 
4 „ 
Duidelijk voor een deel omgezet. 
19 
'91 70 „ 
9651/2° 
4 „ 
Naast veel z-spod., ook ;3-vor m voor h . 
20 ' 
•1 
. 9150 „ 
964° 
4 „ 
Geen /3-vorm aanwezig; de omzet- 
ting is niet aangevangen. 
ingesloten praeparaat. Bij deze omzetting beginnen de grootere kris- 
tallen der «-modilikatie eerst tallooze barsten en kloven te vertoonen, 
later worden zij tot troebel-nitziende, niet langer scheef uitdoovende 
aggregaten van fijne, vilt-achtige naaldjes, of ook wel van breedere 
naalden, wier nitdooving weliswaar bijna, doch niet geheel parallel 
aan de lengte-richting is, en die bij zwakke dubbelbreking,. dadelijk 
aan hun lagen gemiddelden brekings-index van 1.5J9, te herkennen 
10 * 
